I VP- • 



1887.] OM KUNSTIG DANNELSE AF GLIMMEK. 11 



ca. 16 % (idet slagmassen i sin helked holder 13.29 % Ca 1 og 

 gehalten paa det foreliggende mineral er 8.5 %, se herom mere 

 senere), — men saa urent har paa langt nær ikke det isolerede 

 mineral været; i høiden kan en eller et par tiendedels % kalk i 

 analysen skrive sig fra fremmede bestanddele. — Af metallurgiske 

 hensyn kunde det paa forhaand ligge nær at formode, at zink- 

 og kobber-gehalterne skulde indgaa dels som monosulfid og dels 

 som skjærstenspartikler; saa kan dog ikke være tilfælde, som 

 det vil freragaa af det følgende. 1 — For det første pleier de i 

 slagger mekanisk indblandede skjærstensperler at være temmelig 

 store og meget sprøde, saa at de ved de gjentagne pulverisatio- 

 ner og isolationer efter al sandsynlighed maa være blevne fjer- 

 nede fra de tynde, elastiske blade; dette bestyrkes ogsaa ved 

 følgende beregning: 0.30% Cii&O eller 0.26% Cu vilde, under 

 de forud givne forudsætninger, svare til en iblanding af ikke 

 mindre end ca. 1.5% stenmasse; saa meget kan der dog, i hen- 

 hold til den mikroskopiske undersøgelse, ikke have været tilstede 

 i det isolerede analysematerial. Da skjærstenen selv ikke hol- 

 der stort mere zink end slaggen, kan der selvfølgelig ikke være 

 tale om, at det sidstnævnte element skal skyldes mekanisk for- 

 ur ening af sten. 



Det i skjærstensslaggen optrædende monosulfid (R S, hvor 

 B i sin almindelighed = Fe, Ca, Zn, Mn osv.) bestaar i fore- 

 liggende fald, efter den mikroskopiske undersøgelse, ikke af rent 

 Zn S, men fornemmelig af Fe S, som muligens paa isomorf vis 

 kan være forbundet med smaa mængder af Ca S og Zn S, o: 

 nogen væsentlig del af analysematerialets zinkmængde kan ikke 

 være fremkaldt ved interpositioner af monosulfid. 



For med absolut sikkerhed at afgjøre, om mineralet virkelig 

 indeholder lidt kobber som chemisk indgaaende, — altsaa som 

 kobberoxydul 2 i silikatforbindelse, — blev nogle gram af den 



1 Jeg maa her delvis henholde mig til nogle af mig foretagne, endnu 

 ikke publicerede studier over monosulfid- og kobberoxydul-gehalterne i skjær- 

 stensslagger. 



2 Ved den i skaktovnen stedfundne reduktion maa kobberoxyd blive reduceret 

 til oxydul. 



